Martens: Zustandsäiiderimgen der Metalle. 



209 



Zustandsänderungen der Metalle infolge von 

 Festigkeitsbeanspruchungen. 



Von A. IMartens. 



(Vorgetragen am 10. Februar 1910 [s. oben S. 127]. 



Uie von der Technik als Baustoffe benutzten Metalle werden zumeist 

 durch Schmelzen und darauffolgende Weiterverarbeitung im erhitzten 

 oder im kalten Zustande erzeugt. 



Das im Maschinenbau und im Bauwesen am meisten benutzte 

 Metall ist das schmiedbare Eisen (Flußeisen); es sei, solange nichts 

 anderes gesagt, den weiteren Betrachtungen zugrunde gelegt. 



Die Brauchbarkeit und den Wert des Eisens bemißt der bauende 

 Techniker in erster Linie nach den Festigkeitseigenschaften, insbe- 

 sondere nach den Ergebnissen des Zerreißversuches. 



Das als Gußblock gewonnene Flußeisen wird in der Hitze durch 

 Schmieden oder Walzen in die Form übergeführt, in welcher es im 

 Maschinenbau oder im Bauwerk als Bauglied zur Anwendung kommen 

 soll. Durch diese Arbeitsvorgänge können seine Festigkeitseigenschaften 

 wesentlich geändert werden. 



Der Verlauf eines Zerreißversuches kann am übersichtlichsten 

 durch ein Schaubild dargestellt werden (s. Fig. i), in dem die durch 



die Kräfte P im Querschnitt / er- 



P 



zeugten Spannungen er = ^ nach 



oben und die diesen Spannungen ent- 

 sprechenden Dehnungen von links 

 nach rechts aufgetragen werden. 

 Die zur Wertbemessung benutzten 

 charakteristischen Punkte des Schau- 

 bildes sind mit *S', B, Z und E^, be- 

 zeichnet. Im Punkt B herrscht die 

 höchste während des Versuches er- 

 reichte Spannung, unter der der Stab zu Bruche gehen würde, wenn 

 die die Spannung (j^ erzeugende Last P frei an ihm aufgehängt wäre. 



